system: [SYSTEM]

user: 4. 典型类Fenton催化剂及重点专利 典型的Fenton催化剂以存在形态主要分为均相和非均相两大类。其中，均相催化剂主要包括以Fe 2+ 为代表的金属离子及配位化合物催化剂。为了实现催化剂的重复利用，相继出现了大量负载/非负载的固相及可磁回收的非均相催化剂，主要包括以含铁矿物为代表的金属氧化物催化剂，以钙钛矿、LDO为代表的具有特殊结构的复合金属氧化物催化剂，以及含导电材料等促进电子传输组分的电子促进性催化剂等。催化剂载体几乎涵盖了大部分常见载体种类，如活性炭、氧化铝、氧化硅、分子筛/沸石、膨润土等粘土、生物质多孔载体、纤维、介孔材料、MOFs、树脂等高分子材料、石墨烯等。值得一提的是，金属、助剂及载体选择的一个重要衡量指标就是协同提高催化剂的催化活性。 4.1. 配位金属化合物催化剂 为了防止pH值升高时出现的铁泥问题，一些强络合剂被加入到反应体系中，以稳定铁离子。因此，出现了以亚铁的络合物为催化剂的改进Fenton体系和以三价铁的络合物为催化剂的类Fenton体系。由于络合剂的使用，使Fenton试剂在中性或接近中性的条件下使用成为可能。 2012年，日本独立行政法人农业·食品产业技术综合研究机构 [ 4 ] 在非专利文献采用EDTA或柠檬酸等来提高硫酸亚铁的溶解度以维持水溶性的基础上，开发了一种能够长期维持原本不稳定的二价铁的稳定的芬顿反应催化剂，该专利将特定的还原性有机物，具体为抗坏血酸、含多酚的植物体成分、植物干馏液成分，在水存在下与铁元素以特定的比例混合后得到的反应产物具有极强的芬顿反应催化能力。该还原性有机物能够长期稳定地维持本来不稳定的二价铁的状态，进而还可以将三价铁还原为二价铁并长期稳定地维持。并且，由于该还原性有机物呈酸性，因此，也可以使不溶性的三价铁或金属铁变得可溶并加以使用。 目前制得的Fenton反应催化剂多为粉末状或颗粒状，形态单一，使用后难以与水直接分离，需借助过滤或离心等手段，极大地增加了应用成本，其应用受到了限制，因此，研究和开发纤维状Fenton反应催化剂在催化氧化剂氧化分解染料，进而治理染料废水方面具有重要实际意义。2014年，天津工业大学董永春课题组就纤维金属配合物申请了多件专利，如CN103741477 A [ 5 ] 公开了一种磺酸基改性聚四氟乙烯纤维自组装制备方法，这种磺酸基改性聚四氟乙烯纤维的特征在于使用由聚二烯丙基二甲基氯化铵(PDDA)和聚苯乙烯磺酸钠(PSS)组成的自组装体系对丙烯酸改性聚四氟乙烯纤维进行处理而成。使用上述工艺制备的磺酸基改性聚四氟乙烯纤维不仅能够在低温条件下与铁离子的配位能力强，而且具有优良的物理机械性能，为制备高铁含量的非均相Fenton反应催化剂奠定了基础。该发明制备的磺酸基改性聚四氟乙烯纤维表面覆盖有多层PDDA/PSS交替的分子沉积膜，而在其表层的PSS层具有大量的磺酸基团，这为其与铁离子形成配位结构而完成吸附作用奠定了基础。接着，CN103861642 A [ 6 ]、CN104174441 A [ 7 ] 分别利用含有大量羧基的海藻纤维、柠檬酸改性棉纤维作为配体制备了非均相纤维金属配合物类芬顿催化剂。此后，相继出现了以羊毛纤维、蚕丝纤维等多种含配位基团的纤维金属配合物类芬顿催化剂专利申请。 4.2. 零价金属催化剂 与均相Fenton试剂不同，零价金属如Fe 0 在溶液中可以被H 2 O、H + 、O 2 腐蚀，在Fe 0 表面上原位生成Fe 2+ [ 8 ]，该方法可以向体系中平稳地、持续地释放Fe 2+ 并且促进Fe(III)/Fe(II)的循环反应，避免了亚铁盐的大量投加，也可避免Fe 3+ 在溶液中的大量累积，从而减少含铁污泥的产生。而且，Fe 0 作为还原剂，提高了Fe(III)/Fe(II)循环转化速率，从而促进了羟基自由基的生成。因此，Fe 0 是一种具有发展前景的高级氧化催化剂 [ 9 ]。 2001年，张允英(장윤영)等人(KR20010107341 A) [ 10 ] 公开了将废铁屑用于难降解废水的类Fenton降解，该方法不仅能够作为废水处理用高价小尺寸零价铁的替代品，实现以废治废，降低处理成本，而且能够有效降解废水中的有机物。由此，衍生出铁屑法。2005年，韩国浦项钢铁集团(POSCO) (KR20050011506 A) [ 11 ] 公开了将炼钢过程产生的铁屑用于二噁英废水处理。 但铁屑法存在反应时间长、处理效率低等缺点，为了克服这些缺点，2007年CN101092262 A [ 12 ] 公开了将混合均匀的废铁屑(Fe 0 )与活性炭或焦炭填料按比例填充到Fe 0 -H 2 O 2 反应器内，按混凝–沉淀–过滤常规工艺处理，在曝气的同时投加工业用双氧水，形成微电解与芬顿反应的协同效应。由于活性炭与废铁屑接触形成原电池反应，加快了铁屑腐蚀和二价铁的溶出速率；在加入炭粒的基础上再加入H 2 O 2 ，使铁碳微电解产生的Fe 2+ 与H 2 O 2 构成Fenton试剂，即在同一反应体系中既存在铁碳微电解反应又存在Fenton试剂氧化反应，由此可提高铁屑法的反应速率和污染物去除效率。2008年，CN101139150 A [ 13 ] 公开了采用含铸铁屑和炭粒的滤床处理含砷地下水，指出碳化铁及杂质的存在和炭粒的投加可以加剧零价铁的腐蚀反应和表面铁氧化物的生成。 4.3. 过渡金属氧化物及复合金属氧化物催化剂 近年来，由于价格低廉、来源广泛的特点，采用过渡金属氧化物作为类芬顿催化剂受到的研究者们的青睐。用于类芬顿催化剂的过渡金属氧化物主要有铁(氢)氧化物、钴氧化物、铜氧化物、锰氧化物、各种含铁矿物等。其中，Fe 3 O 4 作为类芬顿催化剂被研究的最为深入(KR20050120011 A 20051222 [ 14 ] )。Fe 3 O 4 作为独特的半导体材料同时含有Fe (II)和Fe (III)，Fe (II)和Fe (III)在H 2 O 2 参与下可以同时转换且生成羟基自由基。这在有效避免二次污染的同时催化效率远高于普通芬顿试剂。同时，易于制备、生物相容性和通过外部磁场方便地从溶液中分离，赋予Fe 3 O 4 在废水处理中的许多显着优点。为了克服Fe 3 O 4 易聚集、不易分散的问题，提出了使用表面活性剂和螯合剂，或将其固定在载体中或载体上等手段(CN103230796 A 20130807 [ 15 ] )。为了降低过渡金属氧化物原料成本，国内外学者以自然界含铁、锰的矿物质作为催化剂，对不同污染物进行催化降解研究。主要包括磁铁矿(主要成分Fe 3 O 4 )、赤铁矿(主要成分α-Fe 2 O 3 ) (KR100930929B B1 20091210 [ 16 ] )、磁赤铁矿(主要成分γ-Fe 2 O 3 )、针铁矿(主要成分FeOOH)和软锰矿等，其中因针铁矿催化过氧化氢产生羟基自由基效果最佳受到大量的学者研究(US2002153329 A1 20021024 [ 17 ]、CN102218319 A 20111019 [ 18 ] )。KR20060036875 A [ 19 ] 于2006年公开了将软锰矿用于含氯有机废水的光-芬顿处理，结果表明软锰矿的催化机理不同于针铁矿，其在pH为3~11的范围内均具有较优的催化效果。 复合金属氧化物催化剂是由两种或两种以上金属氧化物通过化学合成制得的一种新的有确定结构的多组分氧化物。这些复合金属氧化物大多是非化学计量化合物，结构中几乎都存在着缺陷，在氧化-还原反应中有优异的传递氧和电子的功能。另外，与单一的氧化物相比，复合金属氧化物通常具有多金属协同作用、更大的比表面积、更好的热稳定性和机械强度等卓越性能。复合金属氧化物催化剂的性能主要取决于其化学组成和特定制备过程带来的特定结构。 2008年，意大利萨雷诺大学(WO2008142724 A1 [ 20 ] )公开了一种非均相钙钛矿基催化剂，通过光-芬顿系统处理不可生物降解的有机废水。该非均相催化剂通过将钙钛矿前驱盐负载于耐火蜂窝整体载体或泡沫上，进一步浸渍贵金属溶液制备而得。其中，钙钛矿选自LnFeO 3 或LaMeO 3 的一种，Ln表示第IIIB族元素和/或镧系元素；Me选自Mn、Co、Fe、Ni和/或Cu。该催化剂用于光-芬顿反应时，相比均相光-芬顿方法的降解效果取得了显著的提高。 2011年，北京化工大学(CN102161526A [ 21 ] )以镁钴铁水滑石(Mg z Co x Fe y (CO 3 ) w (OH) 2 ∙mH 2 O为前驱体在保护气环境下高温焙烧所制备了一种化学式为Co x Fe y /Mg z O的氧化镁负载钴铁金属磁性纳米材料。该制备工艺简单、效率高、成本低、pH适用范围较宽，具有很好的实际应用价值。 2018年，哈尔滨工业大学(CN108298591 A [ 22 ] )公开了将钛盐和铁盐溶解于去离子水中，再加入有机碱，制备沉淀剂加入钛盐和铁盐溶液中，生成氢氧化铁钛前驱体，转移到水热釜中加热得到六边形钛酸铁纳米片材料。该催化剂在90分钟能去除大约75%的对氯苯酚；240分钟可降解大约80%的亚甲基蓝。 4.4. 电子促进型催化剂 为了进一步提高催化剂的活性，氧化还原介体或多孔导电材料作为电子传递体，通过氧化还原介体的氧化态与还原态的循环转换或导电作用加速电子由初级电子供体到最终电子受体的传递，从而使反应速率提高一个到几个数量级。如： 2011年，CN102580755 A [ 23 ] 公开了一种活性炭负载铁铋多相光Fenton催化剂的制备方法，包括将铁铋溶液浸渍活性炭；水热法形成铁铋纳米颗粒；高温煅烧制得催化剂。该催化剂在偏中性条件下具有很高的催化活性，拓宽了Fenton反应的pH范围。 2012年，CN102327773A [ 24 ] 公开了将以纳米CeO 2 颗粒为载体，采用共沉淀法合成的纳米Fe 3 O 4 /CeO 2 复合材料用于类Fenton催化剂。催化剂中CeO 2 的Ce 4+ 易于捕获电子形成Ce 3+ ，Ce 4+ /Ce 3+ 还原反应所具有的势能级为1.84 eV，能促进Fe 3+ 被还原为Fe 2+ ，从而提高了Fe 3 O 4 的催化活性。 2015年，CN104291433A [ 25 ] 公开了一种聚噻吩/零价铁复合材料，导电聚合物聚噻吩不仅具有优异的负载性能和吸附性能，而且有利于负载于其上的零价铁和氧气分子之间的电子转移，促进体系中活性氧的形成。此外，聚苯胺、石墨烯等多种导电材料被用于与Fe 0 和/或铁氧化物或含铁化合物复合制备Fenton催化剂。 2015年，CN104291435A [ 26 ] 公开了一种Fe 0 /FeS核壳复合材料，零价铁表面硫化，提高其催化性能和分散性能，减少团聚，提高零价铁的利用率和活性氧的产率。 2016年，CN106076393 A [ 27 ] 公开了一种铁掺杂氮化碳/介孔石墨碳复合催化剂，通过将双氰胺加入到热水中，待完全溶解后，加入铁盐反应一段时间后，加入介孔石墨碳，继续加热至水分完全蒸发，稍加研磨，得到黑色粉末，再在氮气保护下进行煅烧制得。该发明通过Fe、石墨相氮化碳和介孔石墨碳相互作用，使得Fe主要以与N配位的形式分散在催化剂中。同时，介孔石墨碳的电子结构能够加速电子在整个催化剂之间的流动，从而促进催化反应的进行。该催化剂在宽的pH条件下，均能显示出极高的类芬顿催化活性。 石墨相氮化碳分子内含有大量由6个N原子组成位点，这些位点可以有效的络合Fe，因而能够在中性和弱碱性条件下稳定Fe，避免其产生沉淀；此外，通过N的配体场作用影响Fe的氧化还原性能，使其更易进行Fe(III)/Fe(II)的循环。